LENTA POLARIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI 



441 





l cm .65 



1.8 



2.1 



3.1 



5.1 



7.1 



9.1 15.1 



21.1 



e 



202.0 



202.2 



202.5 



202.8 



203.1 



203.3 



203.5 203.8 



204.0 



t" 



1" 



2" 



4" 



10" 



30" 



60" 







e 



204.5 



204.6 



204.8 



204.9 



205.0 



205.0 







La mica quale si trova in commercio non presenta però così eccellenti proprietà 

 dielettriche senza una laboriosa preparazione. Fu verificato qui sfaldando una lastra 

 di mica perfettamente bianca e trasparente, di dimensioni 15X18 cm., in molte 

 lastre dello spessore di alcuni centesimi di mm., di cui si costruì un piccolo conden- 

 satore. Con questa capacità bastavano, per avere deviazioni notevoli, due soli accu- 

 mulatori, onde non era la resistenza più grande che nei primi casi. Questa mica 

 allo stato naturale, cioè non altrimenti seccata che mediante strofinamento con cotone 

 secco, mostrò una variazione massima di carica enorme: 



dopo cariche di 0".0002 0".2 2" 20" 200" 



la l a elongazione di scarica era 118 182 252 311 327. 



La somma di scariche residue aveva valori in proporzione elevatissimi. La mica fu 

 dunque seccata sulle lastre di rame come i singoli pezzi di stagnola e ad una tem- 

 peratura poco più elevata, forse a 250°: la curva apparve molto migliorata: la mas- 

 sima variazione s'era ridotta a 18°/ , e le scariche residue s'erano abbassate in 

 corrispondenza : 





Q^.65 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 7.1 9.1 



11.1 



13.1 15.1 17.1 



21.1 



r 



114.2 115.7 117.0 117.9 118.4 118.8 119.4 119.9 



120.3 



120.6 120.9 121.1 



121.4 



k 



1" 2" 3" 5" 10" 15" 20" 30" 



60" 



120" 180" 





e 



126.0 128JD 129.2 130.3 132.2 133.5 134.5 135. 



8 136. 



3 137.9 139.0 





Supponendosi che a temperatura più elevata l'essiccazione darebbe risultati mi- 

 gliori, le stesse lastrine di mica furono portate a temperatura elevatissima in modo 

 da comunicare loro un principio di arroventamento ; però la variazione di carica era 

 in seguito molto cresciuta, e dell'ordine di grandezza della prima osservata. Evi- 

 dentemente dove la mica è diventata una volta incandescente le sue proprietà fisiche 

 si sono profondamente modificate, e come è diminuita la sua durezza e trasparenza 

 e in genere la sua fisica elasticità, è pur divenuta molto più imperfetta la elasticità 

 elettrica, salvo che è verosimile che questa diminuzione cominci a temperatura molto 



Serie li. Tom. XLTV. f 2 



